( ioo3 ) 

 » Enfin l'iodure de bore a donné à l'analyse : 



Poids 



de B I 



substance, pourioo. pour 100. 



i , i If) 2,53 » 



0,996 » 98, 20 



Théorie pour HP. .. . » 2,81 97 , 19 



CHIMIE. — Sur les chromites basiques de magnésie et de zinc et sur le chromite 

 neutre de cadmium. Note de M. G. Viakd, présentée par M. Troost. 



« Bien qu'on n'ait obtenu, par voie sèche, que des chromites neutres 

 MO, Cr 2 O 3 , il est facile de préparer des chromites basiques de magnésium 

 et de zinc, tandis que le cadmium, dans des conditions semblables, ne 

 fournit qu'un chromite neutre. Les principales circonstances de formation 

 de ces composés sont : la calcination du chroma te, l'action, au rouge 

 sombre, du bichromate de potasse sur l'oxyde, l'action du chromate ou du 

 bichromate de potasse sur le chlorure. 



» Quel que soit le mode de préparation, il faut toujours les traiter par 

 l'acide chlorhydrique bouillant pour enlever l'oxyde non combiné qui se 

 trouve mélangé au chromite inattaquable par les acides; on doit ensuite 

 laver et recueillir ces composés par décantation, parce qu'ils passent à tra- 

 vers les filtres lorsqu'ils sont bien lavés. 



» Les analyses ont été faites, soit en les fondant avec un mélange de 

 carbonate de soude et de chlorate de potasse, soit en les attaquant par un 

 mélange d'acide nitrique et de chlorate de potasse. 



» Curojhtes de magnésie. — i° Calcination du chromate de magnésie. — La calci- 

 nation du chromate de magnésie au rouge naissant fournit une poudre brun clair, cor- 

 respondant à la formule 2MgO, Cr s 3 : 



Calculé 

 Trouvé. pour aMgO, Cr'O'. 



MgO 34,53 34,33 



Cr 2 3 65,6 2 65,67 



» Si l'on opère la calcination à des températures de plus en plus élevées, des quan- 

 tités croissantes de magnésie se séparent de la combinaison avec l'oxyde de chrome, 

 jusqu'à une limite 5MgO, 4Cr 2 3 , que l'on atteint un peu au-dessus de la fusion de 

 l'argent et qui ne se modifie pas quand on élève la température jusqu'au rouge blanc; 

 la teinte seule varie, et, de gris jaune vers la fusion de l'argent, elle passe à très haute 



